氮化硼

氮化硼是一种由相同数量的氮原子（N）和硼原子（B）组成的二元化合物，其实验式是BN。氮化硼和碳是等电子的，并和碳一样，氮化硼有多种同质异形体，其中六方氮化硼（α-BN）结构则类似于石墨，是一种十分实用的润滑剂，立方氮化硼（β-BN）结构类似于钻石，硬度仅低于金刚石，但耐高温性优于金刚石。

## 六方氮化硼

六方氮化硼（英语：hexagonal boron nitride）又称h-BN、α-BN或g-BN（graphitic BN），结构类似于石墨，有时也称“白石墨”，它是最普遍使用的氮化硼形态。和石墨相似，六方形态是由许多片六边形组成。这些薄片层与层之间的相关结构（registry）不同，但是从石墨的排列模式中看出，这是由于硼原子在氮原子上面使氮化硼的原子变成椭圆的。如此结构反映出硼—氮链的极性。

<image>

- 六方晶形α-BN

<image>

- 六方晶形α-BN

<image>

- 闪锌矿晶形β-BN

<image>

- 纤维锌矿晶形的BN

氮化硼中较低的共价性质，使它成为导电性相对于石墨较低的半金属，电在它六边形薄片中pi-链的网络中流通。六方氮化硼的缺乏颜色，显示较低的电子离域性，表示其能隙较大。

六方氮化硼在极低和极高（900 °C）的温度甚至是氧气下都是一种很好的润滑剂，它在石墨的导电性和与其它物质的化学反应造成困难时特别有用。由于它的润滑机理并不涉及到层面之间的水分子，氮化硼润滑剂还可以在真空下使用，如在太空作业时。

六方氮化硼在空气中高达1000 °C、真空中1400 °C和在惰性气体中2800 °C都仍然稳定，也是其中一种导热性最好的绝缘体。它对多数物质都不产生化学反应，也不被许多融化物质所沾湿（如：铝、铜、锌、铁和钢、铬、硅、硼、冰晶石、玻璃和含有卤素的盐类。）

细粒的h-BN被用于一些化妆品、颜料、补牙剂和铅笔芯。

### 制造

六方氮化硼可由三氯化硼经过氮化或氨解后制作而成。六方氮化硼部件可由加热加压和其后的机械加工造出，因为它的硬度与石墨相当，所以加工成本不高。这些部件都由氮化硼粉末制造，以氧化硼作为烧结剂。氮化硼薄膜可以由三氯化硼和氮雏形化学气相沉积后形成。而工业制造是基于两个化学反应：熔化的硼酸与氨、硼酸或碱性硼化物与尿素、胍、蜜胺或其他适当的氮气中的有机氮化合物。制作超细氮化硼润滑剂和toner则需要在氮气中以5500°C高温燃烧硼粉末。

B2O3 + 2 NH3 → 2 BN + 3 H2O (800 - 1200°C)

B2O3 + 3 C + N2 → 2 BN + 3 CO (1800 - 1900°C)

### 氮化硼纤维

六方氮化硼可以制成纤维的形态，由于和碳纤维结构相似，氮化硼纤维也被称为“白碳纤维”。它可以由射出成形的环硼氮烷纤维加上氮中的氧化硼于1800 °C下的热分解制成。这种物质也可经过纤维素纤维浸泡于超过1000 °C 的氨气和氮气中的硼酸或四硼化氨之后产生的热分解制成。氮化硼纤维也可作为复合材料的补强，基质材料包括有机树脂、陶瓷与金属。

### w-氮化硼

w-氮化硼是六方氮化硼是发生在高压环境下的一种超硬状态。这种六方形态呈纤维锌矿结构，与石墨的层状结构不同。

## 立方氮化硼

立方氮化硼也叫c-BN、β-BN或z-BN，结构类似于钻石，极其坚硬，显微硬度HV72000～98000Mpa，硬度仅低于钻石。和钻石相似，立方氮化硼是一种绝缘体但却是一种极佳的导热体。是被广泛使用的工业钻磨工具。

立方氮化硼在1150°C以下不和铁系金属反应，而钻石在温度达到700°C时开始溶解于铁，造成刃具迅速磨损。所以CBN适合加工钢铁材料，特别适用于加工各种淬硬刚、冷硬钢等难加工材料。多晶体c-BN钻磨工具多用于机械钢铁，同时钻石钻磨工具多用于铝合金、陶器和玻璃。如钻石一样，立方氮化硼由于声子有着高传热性。在高温中与氧接触，氮化硼会形成一个氧化硼的钝化层。氮化硼可以和金属很好地结合，这是因为硼或氮合金交错层的形成。

立方体氮化硼晶体材料常被用在切割工具的切割头。用于磨料时，一般使用合成树脂、多孔性陶瓷等做粘合剂。商业产品名称包括“Borazon”（Diamond Innovations）和“Elbor”或“Cubonite”（by Russian vendors）。

烧结的立方氮化硼是一种不导电的散热片材料，故在微电子学领域中有潜在应用价值。

### 制造

立方氮化硼的制作可由在高温、高压下处理六方氮化硼而成，就如从石墨制成人造钻石相似。使六方氮化硼直接转为立方氮化硼需要在18百万帕的压力和1730-3230 °C的温度下。加入小量的氧化硼可以把所需的压力降到4至7百万帕，温度降到1500 °C。

α-BN + 1500-2200°C + 50-90kbar + kat. Li3N → β-BN

在工业里，人们会使用催化法转化氮化硼，而不同的催化剂物质会用在不同的生产方法上，例如锂、铂或镁、他们的氮化物，氟氮化物、水再加上氨化合物或肼。其他工业合成法会使用温差下结起的晶体或者爆炸产生的冲击波。冲击波的应用是用来制作出一种称为异钻石的超高硬度硼、碳和氮的化合物。

低压下，可采用立方氮化硼薄膜的沉积技术。在化学气相沉积中，可使用三氟化硼来选择性蚀刻沉积的六方氮化硼（与沉积钻石薄膜类似，使用氢原子来蚀刻石墨）。其他物理气相沉积方法，如离子束沉积、电浆改善化学气相沉积、脉冲激光沉积、反应性喷溅法等亦有所使用。

## 三方氮化硼

三方氮化硼相似于六方氮化硼。它会在立方氮化硼转化为六方氮化硼的过程中产生。

## 外部链接

- National Pollutant Inventory: Boron and Compounds
- Fiz Chemie Berlin thermophysical database
- Materials Safety Data Sheet at University of Oxford

## 基本资料

- 尺寸：140
- 域：六方氮化硼
- CASNo：10043-11-5
- UNII：2U4T60A6YD
- PubChem：66227
- ChemSpiderID：59612
- EINECS：233-136-6
- MeSHName：Elbor
- ChEBI：50883
- RTECS：ED7800000
- Gmelin：216
- 3D模型（JSmol）：B#N
- StdInChI：1S/BN/c1-2
- InChI：1S/B2N2/c1-3-2-4-1
- InChI1：1S/B3N3/c1-4-2-6-3-5-1
- InChI2：1/BN/c1-2
- StdInChIKey：PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
- InChIKey：AMPXHBZZESCUCE-UHFFFAOYSA-N
- InChIKey1：WHDCVGLBMWOYDC-UHFFFAOYSA-N
- InChIKey2：PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYAL
- 化学式：BN
- MolarMass：24.818
- 外貌：白色固体
- 密度：2.18g/cm3
- MeltingPt：2700 °C
- 熔点：升华
- 水溶性：不溶
- CrystalStruct：六方或立方
- DeltaHf：-254.4 kJ/mol
- DeltaGf：-228.4 kJ/mol
- 熵：14.8 J/K mol
- HeatCapacity：19.7 J/(K·mol)
- RPhrases：刺激眼部-刺激呼吸系统
- SPhrases：接触眼睛后立即用大量清水冲洗并求医-穿戴适合的防护服
- OtherAnions：BP、BAs、B4C、B2O3